下記の注意点を忠実に守って戴ければ、初めての方でも簡単に舗装が出来ます。設置箇所の水気は取り除いて施工してください。使用チップも十分乾燥したものをご使用ください。(伐採木からチップ加工したてのものを使用し、施工後チップ自身の乾燥により収縮亀裂が生じる報告がありました。野ざらしで保管しているチップは使用しないで下さい。パルプチップの様な切断チップは表面の繊維質がないため、繋ぎ材として乾燥砂等を少量投入し、接着面積を多くすることにより施工後の剥離が防げます。本製品は、比較的新しい商品ですので、耐用年数の実績は残念ながら持ち合わせておりませんが、ウッドチップの表面がウレタン樹脂によりコーティングされる事により光沢に富み、ウッドチップの水分吸収を阻害するため、乳剤工法及びセメント系工法と比べて耐久年数は長いと考えます。上述の通り、ウッドチップの表面がウレタン樹脂でコーティングされる事により、一端固まってしまった樹脂は800°Cの熱で融解後燃焼いたしますので、比較的に燃えにくい構造に変化します。固化後は、植物動物に無害です。透明なウレタンとお考え下さい。当然ながら、飲食には適しません。4.廃棄時の産廃の扱い個人の場合は燃えるゴミとして処理してください。燃焼の際に有毒ガスが発生しますので高温炉にての燃焼が必要です。自治体の炉は高温炉ですので問題はございません。”木屑”としてマニュフェスト提示にての処分になります。5.防虫性コーティングされる事により、虫は食用として好みません。6.施工後の道具の洗浄方法ガソリンやベンジン等の揮発性の強いもので洗い布でふき取って下さい。7.ミキサー等での練り混ぜが必要かミキサーの方が練混ぜが確実で施工が簡単ですが、市販されているポリ容器の平たい容器の中で造園用のシャベル等を用いて練混ぜても効果は変わりません。個々のウッドチップの表面が光って見えるまでよく練り混ぜて下さい。8.部分施工はできるか?打ち継は目立つか?問題ありません。ウッドチップの種類を変えない限り、継ぎ目は目立ちません。硬化している場所への打ち継目には、新しいチップを敷き均す直前に刷毛等で樹脂を塗りつけてください。9.施工歩掛りはありますか?チップ厚3cm/100m2当たりの標準的歩掛です。→こちら10.施工手順を教えて下さい。こちらのサイトを参考にして下さい。→こちら<その他>>人体に影響や臭いはありませんか?液体合成樹脂を繊維化した新しいタイプの合成樹脂(接着剤)ですので、硬化前の液体の状態では通常の接着剤の臭いはいたしますが、硬化後は無臭無毒で人体は勿論のこと植物にも無害です。>使用する量はどれぐらいですか?先ずは→のサイトをご覧になってください。http://www.izumikk.com/paneru2/haigou.htm樹脂量を減らすと初期段階ではそう変わりませんが、耐久性は著しく低下しますのでご注意ください。*バケツにウッドチップを軽く満たしただけでは、比重が軽く実際の厚みが得られない事となりますので、2〜3回トントンとバケツを揺すり、沈下した分を必ず補充してください。>どのくらいの時間で固まりますか?気温10°C以上の場合、約6時間程度で固まりますが、夏場の30度以上の気温では、30分〜1時間程度で固化してしまいますので、5月以降の25°C以上に気温上昇が見込まれる場合は、遅延効果の高いハイアドバインダー4245(夏用)をご使用ください。本製品は、紫外線により若干黄変いたしますので施工当初はピンク系に見えますが3〜4日でにオレンジ系にと変化します。固化後のご使用には殆ど問題はございませんが、黄色っぽく見えたら一人前と考えて下さい。気温5°C以下でのご使用は極力避け、止むを得ない場合は、シート若しくは加温養生を施してください。>雨などで、舗装が浮き上がることはありませんか?排水の悪い窪地などに施工した場合には、層のまま浮き上がることがあります。砕石下地を施して水捌けを良くしておくと良いでしょう。竹串を予め地面に打ち込んでおき、そこにチップ舗装を施すとチップと串が接着され浮き上がりを防止する方法もあります。浮き上がりに関わらず、砂を混入することにより、混入された砂が、チップ間の繋ぎの役割をはたしますので、耐久性が増し、剥がれ難くなります。最後に砂を混入して再度練り混ぜて下さい。>ジョウロ等で撒きたいと思いますが使用方法や道具・注意点を指導ください。この場合は、噴霧型をそのままジョウロに入れて撒く方法と1液型に薄め液(酢酸エチル)を加えて適度な流体にして撒く方法があります。練り混ぜに比べて2倍の樹脂量が必要になります。基本的には表面しか固めることが出来ません。いう意味では、練り混ぜタイプの方が確実で効果的です。噴霧タイプは、植え込みの下等の人が踏まない様な場所には最適です。従いまして価格的には割高とお考え下さい。施工は必ず晴れた日に行ってください。ウッドチップは必ず乾燥したものを使用してください。水を混ぜないで下さい。ウッドチップと樹脂の混合比を忠実に守って下さい。残った樹脂には必ずキャップを施してください。(空気中の水分と化合して劣化してしまいます。固化した樹脂を剥がす事は非常に大変ですので汚したくない部分には必ずシート等で養生してから施工して下さい。石鹸等で再度洗い流してください。ウッドチップに良く馴染むまで練り混ぜてください。(ウッドチップの表面がコーティングされ光って見えたらOKです。敷き均しは、熱ゴテを用いて施工して下さい。(ホームセンター等で市販している1000円程度の安い電気アイロンで敷き均せば、ウッドチップがくっついてきませんので、施工が楽です。練り混ぜ容器に直接触れさせない様ポリエチレンの透明シートを下に敷いておけば容器が汚れず片付けも楽です。乾燥砂を混入させることにより、ウッドチップ層の重量が増し雨天時の浮き上がりを防止するとともに、チップ間の結合を高める効果があります。砂の混入量の目安はチップ重量(体積ではありません)の1/2程度を目安にして下さい。この場合には、2割増しでレジン量を増やしてください。揮発性が高い為、施工中は火気厳禁で、保管場所も高温になる場所を避けてください。施工後、平温時(15°C)には約8時間(夏場の場合は2時間程度)で固まります。現在は、噴霧タイプの販売を休止しています。お近くの塗料店等にて”酢酸エチル”をお買い求めになり、バインダーと1:1の割合で薄めてご使用ください。”酢酸エチル”のお買い求めの際には、免許書等の提示を求められる場合があります。価格は15L缶で5,000円程度です。その他の注意は→のサイトをご覧になってください。http://www.izumikk.com/paneru2/tyuui.htm一般の方にも、1缶(9kg)より販売を承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。”SKバインダー”は、メーカーの都合により製造中止となりました。ウレタン系バインダーとして”ハイ-アド4245”の販売に移行いたします。以前同様、性能には変わりはございませんのでご安心戴きますようお願いいたします。